106 ÉTUDE DE L’AIMANTATION DES CORPS FERROMAGNÉTIQUES 
Le produit (t--6) garde une valeur constante à très peu de 
chose près, sauf pour le dernier point. 
On déduit des nombres précédents : 
C—0,0185 et O—612+273 
TagLeau XII 
Alliage : 50 °/ nickel, 50 °/o fer 
Masse—0,6116 gr. 
Températures £ X 10° À.(t—524) 
977 50,1 0,0227 
910 58,5 226 
899 68 229 
787 86,7 228 
729 112 2295 
702 128,8 229 
656 170,9 2255 
615 245 223 
D77 496 210 
Les points se placent sur une droite qui donne : 
C—0,0227 et @—52%40+ 973 
Alliage : 60 °/o fer 40 °/s nickel. — En partant des tempéra- 
tures élevées et en faisant décroître la température, on trouve 
d’abord (fig. 6) une portion de droite donnant la constante de 
Curie0,0256. Une deuxième série faite à températures croissan- 
tes a donné des points qui, à un petit décalage constant près, 
retombent sur la même droite. Ce décalage est dû probable- 
ment à un mauvais réglage du corps au maximum d'attraction. 
Cette première portion de droite est donc reversible. Le point 
de Curie qui lui correspond est à @—423°1273° environ, 
avec C—0,0251. 
Au dessous de 790° se trouve une région de transition où la 
courbe représentative a la même forme que la courbe de la 
magnétite dans la région de passage. On retrouve ce genre de 
transformation, que nous avons désigné par la lettre d pour les 
alliages suivants, à peu près à la même température. 
À partir de 730° et toujours à température décroissante, 
on trouve une deuxième droite pour laquelle C—0,047 et 
